Pengaruh Penambahan Abu Ampas Tebu dan Bubur Kertas Koran terhadap Kuat Tekan Beton Mutu K-225

## SHANDY PEBRIYANTO, AMIWARTI, SYAHRIL ALZAHRI
Program Studi Teknik Sipil, Universitas PGRI, Palembang , Indonesia Email: amiwartiishak@gmail.com
Received 30 November 201x | Revised 30 Desember 201x | Accepted 30 Januari 201x

## ABSTRAK
Tebu  merupakan  tanaman  untuk bahan baku pembuatan  gula, dan  nira tebu  juga dapat kita temui  dijual  dengan  dicampur  es  atau  sering  kita  kenal  dengan  es  tebu.  Permasalahan  yang mencuat  dari  kegiatan  tersebut  menghasilkan  limbah  dari  perasan  tebu  yang  belum dimanfaatkan  secara  maksimal.  Maka  dari  itu  dilakukan  penelitian  dilaboratorium  dengan mengubah fisik ampas tebu tersebut menjadi abu ampas tebu kemudian dicampurkan ke beton mutu K-225. Tujuan percobaan ini ialah untuk mengetahui perbandingan kuat tekan beton K-225 dengan tambahan abu ampas tebu dan bubur kertas koran dengan kuat tekan beton normal. Metode yang digunakan pada penelitian ini uji coba di laboratorium. Dari hasil uji labor didapatkan hasil bahwa penambahan abu ampas tebu dan bubur kertas koran mengalami  penurunan kualitas kuat tekan betonnya. Penambahan kuat tekan beton dengan penambahan abu ampas tebu dan bubur kertas koran hasil yang didapat masing-masing yaitu AAT 5% + BK 3% = K-200 , AAT 5% + BK 5% = K-175 , AAT 5% + BK 7% = K-137 , AAT 5% + BK 9% = K-113.
Kata kunci : abu, ampas tebu, additive beton

## ABSTRACT
Sugarcane is a plant that is used as raw material for making sugar, and sugar cane juice can also be found sold mixed with ice or often known as sugarcane ice. The problems that arise from these activities produce waste from sugarcane juice in the form of bagasse that has not been utilized optimally. Therefore, a research was carried out in the laboratory by physically changing the bagasse into bagasse ash then mixed into K-225 quality concrete. The method used in this study was a laboratory trial. From the resultssof laboratory tests, it was found that the additions of  bagasse  ash  and  newsprint pulp decreased  the  quality  of  the  compressivesstrength  of  the concrete. For each addition of the compressives strength of concrete with the additionsof bagasse ash and newsprint pulp, the results obtained are: AAT 5% + BK 3% = K-200 , AAT 5% + BK 5% = K-175 , AAT 5% + BK 7% = K-137 , AAT 5% + BK 9% = K-113.
Keywords : ash, bagasse, concrete additive

## 1. PENDAHULUAN
Beton  adalah  bagian  yang  kita  jumpai  pada  proses  pembangunan  seperti  jalan,  jembatan, gedung. Kuat tekan beton adalah kemampuan beton keras untuk menahan gaya tekan dalam setiap satu-satuan luas permukaan beton. Sehingga diharapkan agar dapat mengetahui sejauh mana campuran abu ampas tebu pengganti sebagian semen dan bubur kertas koran pengganti sebagian agregat halus (pasir) .

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Pengertian Beton
Beton dalam  konstruksi teknik didefinisikan (dibataskan) sebagai  batu  buatan yang dicetak pada  suatu  wadah  atau  cetakan  dalam  keadaan  cair  atau  kental,  yang  kemudian  mampu untuk mengeras secara baik. Beton terdiri dari agregat halus, agregat kasar dan suatu  bahan pengikat. Bahan pengikat yang lazim dipakai umumnya adalah bahan pengikat yang  bersifat hidrolik  dalam  arti  akan  mengikat  dan  mengeras  secara  baik  kalau  dicampur  dengan  air. (Soetjipto, I. dalam Rusyandi, K., Mukodas, J., & Gunawan, Y. 2012).
Menurut Rohman dan Cahyono dalam Rajagukguk, S. A. 2017, beton merupakan bahan yang paling  banyak  digunakan  sebagai  bahan  konstruksi  bangunan.  Beton  didefinisikan  sebagai campuran semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat kasar, agregat halus dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan berbentuk masa padat.
Menurut Mulyono dalam Adiguna, A., & Wahyudi, A. 2020, beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolis (Portland cement), agregat kasar, agregat halus, air dan dengan menggunakan atau tidak menggunakan bahan tambahan ( admixture atau additive) atau campuran semen Portland atau semen hidraulik yang lain, agregat kasar, agregat halus, air dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat.
Beton terdiri dari agregat semen dan air yang dicampur bersama dalam keadaan plastis dan mudah  dikerjakan.  Karena  sifat-sifat  tersebut,  beton  mudah  dibentuk  sesuai  keinginan pengguna.  Segera  setelah  pencampuran,  campuran  terjadi  reaksi  kimia  yang  umumnya menghidrasi  dan  menghasilkan  pengerasan  dan  peningkatan  kekuatan.  (Ahmad,  I.  A.  & Taufieq, N. A. S. dalam Pertiwi, N., 2017)

## 2.2 Material Pembentuk Beton

## 2.2.1 Semen
Semen  berasal 1 dari  kata caementum 1 (Latin) 1 yang  berarti 1 memotong  menjadi 1 bagian- bagian 1 kecil yang tidak beraturan. Sedangkan dalam pengertian semen 1 adalah suatu zat yang digunakan  untuk  merekatkan  batako,  batu 1 bata  dan  bahan 1 bangunan 1 lainnya.  Menurut Kamus  Besar 1 Bahasa  Indonesia  (KBBI), 1 semen  adalah 1 bubuk  atau 1 tepung ,, yang 1 terbuat dari 1 kapur 1 dan  bahan  lain  yang  digunakan  untuk 1 membuat 1 beton,  merekatkan 1 batu 1 bata atau dinding ( Riski, A., & Farlin, R., 2019) .
Menurut 1 Hidayat, 1 S. (2009), 1 semen adalah bahan untuk 1 kerikil, 1 pasir, batu bata, dan jenis bahan lainnya. Begitu . pentingnya semen, , tidak 1 ada , bangunan 1 yang lepas dari 1 penggunaan semen. 1 Bahkan 1 semen sudah digunakan 1 sejak zaman 1 dahulu, terbukti 1 dengan 1 banyaknya bangunan 1 bersejarah yang 1 masih bisa 1 kita 1 lihat hingga saat ini. Awalnya, 1 semen dibentuk dengan  menggiling 1 beberapa  bahan,  seperti 11 batu  kapur,  tanah 11 liat,  pasir 11 silika, pasir 11 besi,  hingga  membentuk 1 klinker. 1 Ditambah  beberapa  gipsum  dan 1 lainnya, 1 maka terbentuklah 1 semen. Semen 1 dapat berfungsi sebagai 1 perekat bila ditambahkan dengan air.
Semen  adalah  senyawa  atau  zat 1 pengikat  hidrolis 1 yang 1 terdiri 1 dari  senyawa 1 C-S-H (kalsium 1 silikat  hidrat) 1 yang  bila  direaksikan  dengan 1 air  akan 1 mengikat 1 bahan 1 padat lainnya 1 membentuk  suatu  kesatuan 1 yang  kompak 1 padat  dan 1 keras.  Fungsi 1 semen 1 adalah untuk 1 mengisi  rongga-rongga 1 di  antara  butir-butir 1 agregat  sehingga  terjadi 1 massa 1 yang kompak 1 atau 1 padat. (Gardjito, E., Candra, I, A. & Cahyo, Y., 2013).

## 2.2.2 Agregat
Agregat  kasar adalah agregat yang ukuran butirnya lebih besar dari 114,801 mm. Agregat kasar juga dikenal sebagai kericak, kerikil, split, atau batu pecah. Persyaratan agregat halus yang baik untuk digunakan sebagai bahan campuran beton antara lain sebagai berikut:
1. Kekekalan jika diuji dengan 1 natrium sulfat bagian 1 yang hancur maksimum 10% dan jika dipakai 1 magnesium sulfat bagian yang hancur maksimum 1 15%.
2. Agregat halus tidak 1 boleh reaktif terhadap alkali.
3. Agregat 1 halus memiliki 1 modulus butir 1 halus antara 1 1,50 - 3,80.
4. Agregat 1 halus 1 tidak terlalu banyak mengandung bahan organik, terbukti dengan 1 percobaan  warna  dengan  larutan NaOH  3%  yaitu . warna 1 cairan 1 di  atas endapan 1 tidak boleh 1 lebih gelap 1 dari warna 1 standar atau perbandingan.
5. Agregat halus tidak boleh 1 mengandung lumpur 1 lebih dari 1 5%.
Persyaratan agregat 1 kasar yang baik untuk bahan campuran 1 beton adalah 1 sebagai berikut:
1. Agregat kasar memiliki daya tahan maksimum 12% dari bagian yang hancur saat diuji.
2. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang reaktif terhadap alkali.
3. Agregat kasar tidak mengandung butiran yang panjang dan pipih lebih dari 20%.
4. Agregat 1 kasar  tidak 1 mengandung  butiran 1 yang  pipih 1 dan 1 panjang  lebih  dari 1 20%. Agregat 1 kasar  mempunyai 1 ukuran  butir 1 maksimum  tidak 1 lebih  dari  1/5 1 jarak terkecil 1 antara  bidang 1 samping  cetakan, 1 1/3  tebal  pelat 1 beton,  jarak  bersih 1 antar tulangan 1 atau balok tulangan.
5. Agregat  kasar , tidak  boleh 1 mengandung  kadar 1 lumpur  yang 1 maksimum  dengan 1 natrium sulfat 1 dan  jika 1 diuji , dengan 1 magnesium , sulfat 1 bagian 1 yang  dihancurkan 1 maksimum adalah 18%.

## 2.2.3 Air
Menurut Kodoatie dan Sjarief dalam Yulianti, A. (2015) , air 1 adalah suatu zat 1 cair yang 1 tidak mempunyai 1 rasa,  bau  dan 1 warna  serta 1 terdiri  dari  hidrogen 1 dan  oksigen 1 dengan  rumus kimia 1 H 2 O.  Karena  air  mempunyai 1 sifat  yang  hampir 1 bisa  digunakan 1 untuk  apa  saja, maka 1 air  merupakan  zat 1 yang  paling  penting 1 bagi  semua  bentuk 1 kehidupan  (tumbuhan, hewan, 1 dan  manusia) 1 sampai  saat 1 ini  selain 1 matahari  yang  merupakan  sumber  energi. Air 1 dapat  berupa  air 1 tawar  dan  air 1 asin  (air  laut)  yang  merupakan  bagian 1 terbesar  di bumi 1 ini.  Di  dalam  lingkungan 1 alam  proses,  perubahan 1 wujud,  gerakan 1 aliran  air (di 1 permukaaan 1 tanah, di dalam tanah, dan di udara) dan 1 jenis air mengikuti 1 suatu siklus keseimbangan 1 dan dikenal 1 dengan istilah siklus hidrologi.
Air  adalah  salah 1 satu  bahan 1 penyusun  yang 1 berguna  untuk 1 bereaksi  dengan 1 semen portland 1 agar berbentuk pasta 1 untuk mengikat 1 agregat. Menurut 1 standar 1 bahan bangunan bagian A (SK SNI 03-2847-2002).
Air 1 yang 1 dapat digunakan 1 dalam 1 proses pencampuran 1 beton adalah sebagai 1 berikut:
1. Air  yang 1 digunakan  dalam 1 campuran  beton 1 harus  bersih 1 dan 1 bebas  dari  kotoran,  zat merusak 1 yang mengandung 1 minyak, asam, alkali, 1 garam, 1 bahan organik, atau bahan lain yang 1 merusak beton 1 atau 1 tulangan.
2. Pencampuran  air  yang Z digunakan  pada 1 beton  prategang 1 atau  dalam 1 di 1 dalamnya tertanam 1 logam 1 aluminium,  termasuk 1 air  gratis  yang 11 terkandung  dalam 1 agregat, tidak 1 boleh 1 mengandung ion 1 klorida dalam 1 jumlah besar membahayakan.
3. Air 1 yang  tidak 1 dapat 1 diminum  tidak 1 boleh  digunakan 1 pada  beton, 1 kecuali,  kondisi berikut 1 terpenuhi:
a. Pemilihan 1 proporsi  campuran 1 beton  harus 1 didasarkan  pada 1 campuran  beton menggunakan 1 air dari 11 sumber yang 11 sama.
b. Hasil 1 pengujian  pada 1 umur , 7 1 dan , 28 1 hari , pada  mortar  kubus 1 uji  adalah  terbuat dari 1 campuran  dengan 1 air  yang  tidak 1 dapat  diminum 1 harus  memiliki  kekuatan setidaknya  sama  dengan  90% 1 dari  kekuatan  benda 1 uji  dibuat  dengan  air  minum. Perbandingan  uji  kekuatan 1 harus  dilakukan  pada  campuran  yang  sama,  kecuali air 1 pencampur, yang diuji sesuai , dengan “Metode , uji kuat , tekan untuk mortar , semen  hidrolik  menggunakan  benda  uji  kubus 1 dengan  ukuran , sisi  50  mm” ASTM , C 109.

## 2.3 Abu Ampas Tebu
Ampas tebu merupakan residu dari proses penggilingan tebu (Saccharum oficinarum) setelah diekstraksi  atau  dilepaskan  di  industri  pemurnian  gula  sehingga  diperoleh  produk  limbah berserat  dalam  jumlah  besar  yang 1 dikenal  sebagai 1 ampas 1 tebu  ( bagasse).  Dalam proses 1 penggilingan 1 tebu, ada lima 1 kali proses 1 penggilingan dari 1 tebu menjadi ampas tebu. Ampas  tebu  ( sugarcane  baggase  ash)  untuk 1 mengurangi 1 sampah  karena  alasan ekonomi, 1 lingkungan ,, dan 1 teknis.  Abu 1 ampas  tebu 1 terutama  berisi 1 ion  aluminium 1 dan silika. 1 Abu ampas 1 tebu telah 1 dikarakterisasi , secara 1 kimia , dan 1 fisik , dan substitusi 1 parsial , dengan 1 rasio , 0%, 1 5%,  15%  dan  25%  dari 1 berat , semen 1 dalam , beton (Tamilnadu, P. A. dalam Katrina, G., 2014).

## 2.4 Bubur Kertas Koran
Koran adalah sebuah media massa yang dicetak dan disusun atau dibentuk dari kertas buram yang  berukuran  besar  yang  isinya  memuat  tentang  informasi-informasi  seputar  kehidupan sehari-hari  dan  informasi  sekitar.  Setiap  hari  informasi  yang  disajikan  bervariasi,    dari  itu banyaknya tumpukan limbah kertas koran yang telah dibaca dapat dimanfaatkan   sebagai pengganti sebagian , agregat 1 halus , (pasir) 1 pada , campuran beton.

## 2.5 Kuat Tekan Beton
Kuat 1 tekan  beton  adalah  besarnya  beban  per 1 satuan  luas 1 yang  menyebabkan 1 benda 1 uji beton 1 hancur bila 1 dibebani dengan 1 gaya tekan 1 tertentu, yang dihasilkan oleh 1 mesin press (SNI  031974-1990).  Kuat  tekan  beton  menentukan  kualitas  suatu  struktur.  Semakin 1 tinggi kekuatan 1 struktur yang diinginkan, maka semakin 1 tinggi pula 1 mutu 1 beton yang 1 dihasilkan. Nilai  kuat  tekan 1 beton  diperoleh  dari 1 pengujian  standar  dengan 1 benda , uji 1 yang , biasa digunakan  berupa  silinder. 1 Dimensi  spesimen  standar 1 adalah  tinggi 1 300  mm 1 dan diameter 1 150 mm. Prosedur pengujian a yang umum digunakan adalah 1 standar a ASTM a C39- 86. Kuat , tekan masing-masing 1 benda uji 1 ditentukan oleh 1 tegangan tekan tertinggi ( 𝑓 𝑐 ′ ) 1 yang dicapai  oleh  umur  benda 1 uji  28    hari    akibat 11 beban    selama    percobaan (Mulyono  dalam Permatasari, S., 2009).

## 3. ANALISIS DATA

## 3.1 Bagan Alir
Bagan alir penelitian terlihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Bagan alir pengaruh penambahan abu ampas tebu dan bubur kertas koran terhadap kuat tekan beton mutu K-225

## 3.2 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Semen Portland Tipe I yang digunakan semen Baturaja.
2. Agregat halus, pasir , yang a digunakan dari Tanjung Raja.
3. Agregat , kasar, split atau batu yang digunakan dari Merak.
4. Air  yang  digunakan W adalah  air  sumur  bor  di R laboratorium  PT.  Graha  Tekindo  Utama Palembang.
5. Abu a ampas a tebu yang digunakan berasal dari pedagang es tebu di Palembang.
6. Bubur kertas koran, koran yang digunakan Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres.

## 3.3 Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Cetakan beton yang berbentuk a kubus ukuran a 15 cm X x 15 C cm , x a 15 i cm.
2. Mesin k uji kuat t tekan.
3. Ember.
4. Baskom.
5. Timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan penyusun beton.
6. Sekop semen.
7. Ayakan 1 set.
8. Mesin molen listrik.
9. Sendok cekung.
10. Gelas ukur.
Peralatan pengukur slump test yaitu sebagai berikut:
1. Kerucut o dengan  diameter o di  bagian  bawah o 20  cm,  bagian o atas  10  cm,  dan o tinggi 30 o cm.
2. Tongkat  besi  pemadat  slump.
3. Plat   atau  papan  dengan  permukaan  rata.
4. Sendok  spaci.
5. Meteran.

## 3.4 Sampel Uji Laboratorium
Penelitian ini dilakukan dengan sampel beton K-225 dibuat sebanyak 12 benda uji yang  akan diteliti  kuat  pada  umur  28  hari  dimana  setiap  variasinya  dibuat  3  sampel.  Benda  uji  coba berbentuk kubus yaitu dengan ukuran (15 cm x 15 cm x 15 cm) = 3.375 cm.

## 3.5 Pengujian Slump Beton
Uji slump ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Masukkan  adukan  beton  kedalam  cetakan  yang  berbentuk  kerucut  terpancung  dengan ukuran standar diameter puncak 10 cm, diameter dasar 20 cm dan tinggi 30 cm, dalam 3 lapisan.  Lapisan  pertama  dituangkan  sebanyak  1/3  dari  dasar  kerucut,  lapisan  kedua dituangkan kembali sebanyak 2/3 dari dasar kerucut, dari lapisan, dan lapisan terakhir dituangkan  adukan  beton  tersebut  sampai  penuh.  Pada  setiap  lapisannya  dipadatkan dengan cara ditumbuk dengan menggunakan tongkat pemadat.
2. Ratakan permukaan beton dan biarkan selama 30 detik.
3. Angkat cetakan perlahan-lahan dengan posisi pengangakatan cetakan  harus  benar-benar vertikal.
4. Ukur penurunan slump yang terjadi dimana penurunan ini diukur dengan kerucut sebagai acuan  pengukurannya.  Pengukuran  ini  dilakukan  pada  31  titik  yaitu  pada  permukaan tinggi,  dilakukan  pada  30  titik  yaitu  pada  permukaan  yang  paling  tinggi,  sedang  dan rendah. Kemudian ambil rata-rata dari ketiga titik tersebut.
5. Dalam penelitian ini diguakan ukuran slump 60-80 mm.

## 3.6 Pembuatan Benda Uji Sampel
Langkah-langkah  pembuatan  benda  uji  sampel  antara  lain:
1. Alat yang akan digunakan dibersikan terlebih dahulu, kemudian menimbang bahan-bahan yang akan digunakan.
2. Menyiapkan a molen  yang a bagian  dalamnya a sudah  dilembabkan. a Pertama  tuangkan agregat a halus,  agregat a kasar,  semen,  dan    abu    ampas  tebu,  aduk a sampai    merata bahan aa tersebut.
3. Setelah bahan tercampur masukan air dikit demi sedikit.
4. Setelah semua tercampur rata, tuangkan adukan ke dalam cetakan beton.
5. Sampel yang sudah dicetak didiamkan selama 24 a jam.
6. Setelah a 24 jam a cetakan dibuka.

## 3.7 Perawatan Beton ( Curing)
Perawatan dengan cara perendaman benda uji atau sempel mulai dari 24 jam sampai waktu yang  ditentukan.  Perendaman  ini  berjutuan  untuk  mengetahui  perbedaan  variasi  lama perendaman terhadap kuat benda uji beton setelah umur 28 q hari.

## 3.8 Pengujian Kuat Tekan Beton
Uji o kuat tekan o beton ini dilaksanakan setelah usia beton mencapai 28 q hari, berikut langkah- langkah dari uji kuat q tekan beton ialah sebagai berikut:
1. Beton  yang  direndam  dan  telah q cukup  umur q untuk  uji  kuat q tekan  beton q diambil dari q tempat  perenadamannnya.
2. Keringkan beton  yang  akan  diuji  dengan  menggunakan  lap  kering  kemudian  lakukan pengukuran berat.
3. Timbang benda uji.
4. Letakan beton yang akan diuji ke dalam mesin hammer test setelah itu tekan benda uji tersebut, besar beban yang didapat tertera di mesin kuat tekan.
5. Beton yang akan diuji diperiksa kuat tekannya berdasarkan PBI 1991 berbentuk kubus dengan spesifikasi.

## 3.9 Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil pengujian kuat tekan beton di laboratorium kemudian dianalisis dan diolah untuk mendapatkan kuat y tekan beton y karakteristik. Persamaan 1 berikut yang digunakan untuk mendapakan nilai deviasi.
𝑆 = √ ∑ (𝜎 𝑏𝑖 −𝜎 𝑏𝑚 ) 2 𝑛 1 𝑛−1 ...(1)
keterangan:
𝑆 = deviasi standar [kg/cm²],
𝜎 𝑏𝑖 = kuat tekan beton yang didapat dari masing-masing benda uji [kg/cm²],
𝜎 𝑏𝑚
= kuat tekan beton rata-rata [kg/cm²], 𝑛 =  jumlah  seluruh  nilai  hasil  pemeriksaan,  jadi  jumlah  seluruh  benda  uji  yang diperiksa.

## 3.10 Hasil Uji Kuat Tekan
Dari hasil pengolahan data yang telah dijabarkan di atas, serta pada Tabel 1 dan Gambar 2 di bawah. Maka dapat ditarik beberapa  hasil rangkuman mengenai kuat tekan karakteristik beton pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut.
1. Pada variasi campuran terjadi penurunan kuat tekan beton dari beton normal.
2. Semakin banyak persentase campuran pada beton maka hasil pengujian kuat tekan beton semakin menurun.
3. Dari  hasil  uji  kuat  tekan  untuk  penambahan  abu  ampas  tebu  dan  bubur  kertas  koran, mengalami penurunan kuat tekan pada saat umur 28 hari lebih kecil dari pada campuran beton normal K-225, masing-masing penambahan kuat tekan beton dengan penambahan abu ampas tebu dan bubur kertas koran hasil yang didapat yaitu AAT 5% + BK 3% = K- 200 , AAT 5% + BK 5% = K-175 , AAT 5% + BK 7% = K-137 , AAT 5% + BK 9% = K- 113.
Tabel 1. Hasil Uji Kuat Tekan No. Sampel Umur Sampel [hari] Kuat Tekan Beton Rata-rata [kg/cm 2 ] 1 Beton Normal 28 230,44 2 BN + AAT 5% + BK 3% 28 200,22 3 BN + AAT 5% + BK 5% 28 175,29 4 BN + AAT 5% + BK 7% 28 137,51 5 BN + AAT 5% + BK 9% 28 113,33

## Gambar 2. Nilai kuat tekan beton rata-rata

## 4. KESIMPULAN
Dari penelitian yang  dilakukan  di laboratorium  didapat beberapa kesimpulan sebagai  berikut :
1. Dari  hasil  uji  pembakaran  ampas  tebu  pada  temperatur  230°C didapatkan kandungan silika sebesar 58,35%.
2. Dari e hasil ,, pengujian e untuk ,, penambahan e abu ,, ampas  tebu e dan  bubur , kertas  koran pada e campuran beton e mengalami penurunan e kuat tekan e pada saat e umur 28 e hari e lebih kecil d dari pada d campuran beton d normal K-225, hasil dari d penambahan abu ampas tebu dan bubur kertas koran didapatkan nilai kuat tekan beton antara lain AAT 5% + BK 3% = K-200 , AAT 5% + BK 5% = K-175 , AAT 5% + BK 7% = K-137 , AAT 5% + BK 9% = K-113.
3. Semakin  banyak  penambahan  abu  ampas  tebu  dan  bubur  kertas  koran  pada  adukan beton d semakin rendah d nilai kuat d kuat tekan d beton.
4. Semakin  banyak  kadar  abu  ampas  tebu  dan  bubur  kertas  koran  yang  digunakan  pada campuran  beton  membuat  warna  benda  uji  berwarna  kehitaman  dan  berat  benda  uji menjadi semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiguna, A. & Wahyudi, A. (2020). Pemanfaatan Abu Ampas Tebu Limbah Pabrik Gula Cinta Manis  Kabupaten  Ogan  Ilir  Sebagai  Additive  Beton. Sainmatika:  Jurnal  Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan ALam, 17(1), 46-54. Ahmad, I.A., Pertiwi, N. & Taufieq, N.A.S. (2017). Sifat Workability Beton Ramah Lingkungan. Seminar Nasional LP2M UNM (pp. __-__). Makassar: LP2M UNM.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1989). Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A  (Bahan Bangunan Bukan Logam). Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. Gardjito, E., Candra, A.J. & Cahyo, Y. (2018). Pengaruh Penambahan Batu Karang Sebagai Substitusi Agregat Halus Dalam Pembuatan Paving Block. UKaRsT (Universitas Kadiri Riset Teknik Sipi), 2(1), 38-46.
Hidayat, S. (2009). Semen: Jenis & Aplikasinya. Jakarta: Kawan Pustaka.
Ikhsan, M.N., Prayuda, H. & Saleh, F. (2017). Pengaruh Penampangan Pecahan Kaca Sebagai Pengganti Agregat Halus dan Penambahan Fiber Optik terhadap Kuat Teka Beton Serat. Semesta Teknika, 19(2), 148-156.
Katrina, G. (2014). Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang Sebagai Substitusi Pasir dan Abu Ampas Tebu Sebagai Subtitusi Semen pada Campuran Beton Mutu K-225. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 2(3), 308-313.
Lianasari, A.E. & Paiding, S.D. (2013). Penggunaan Limbah Bubur Kertas dan Fly Ash pada Batako. KoNTekS  (Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil)  7  (pp.  __-__).  Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Pane, F.P., Tanudjaja, H. & WIndah, R.S. (2015). Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton dengan Variasi Kuat Tekan Beton. Jurnal Sipil Statik, 3(5), 313-321. Permatasari, S. (2019). Pengaruh Bahan Tambah Batu Bata Merah terhadap Kuat Tekan Beton fc' 21 Menggunakan Agregat Kasar PT. AMR dan Agregat Halus Desa Sunggup Kota Baru. Tapak (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil, 8(2), 155-161.
Rajagukguk, S.A. (2017). engaruh Abu Ampas Tebu Sebagai Bahan Tambah Semen Terhadap Sifat – Sifat Mekanik Beton dengan Menggunakan Pasir Siantar. Tugas Akhir. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Riski, A. & Farlin, R. (2019). Analisis Perbandingan Jenis Semen (Merk Semen) terhadap Kuat Tekan Beton. Doctoral Disertation. Palembang: Universitas Bina Darma.
Rusyandi,  K.,  Mukodas,  J.  &  Windah,  R.S.  (2012).  Perancangan  Beton  Self  Compacting Concrete (Beton Memadat Sendiri) dengan Penambahan Fly Ash dan Structuro. Jurnal Konstruksi - STT Garut, 10(1), 1-11.
Yulianti, A. (2015). Prototype Alat Pengolahan Air Laut Menjadi Air Minum (Pengaruh Variasi Packing Filter terhadap Kualitas Air dengan Analisis DO, Salinitas dan Konduktivitas). Doctoral Dissertation. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.